-212- 



Mineralogie. 



2. Tabelle. 



No. 



Dicke 



Spez. Gew. 



Index 



3 

 4 

 5 



1 

 2 



4,15 

 8,29 

 8,02 

 7,56 



1,0912 

 1,0774 

 1,0795 

 1.0703 



1.515 



1,532 

 1,530 

 1,528? 



7.80 und 

 14.96 



1,0816 



1,517 



An Stück No. 5 waren zwei Parallelflächenpaare angeschliffen, die 

 für das spezifische Gewicht und den Index beide Male dieselben Werte 

 ergaben. No. 1 war tief dunkelbräiinlichgelb mit lichtgelbem Strich und, 

 stärker verändert als die anderen Proben, deren Farbe tief weingelb und 

 deren Strich gelblichweiß ist. Danach leitet Verf. aus obigen Zahlen der 

 beiden Tabellen den Satz ab , daß mit fortschreitender Verwitterung des 

 Bernsteins dessen Lichtbrechungsvermögen abnimmt und daß gleichzeitig 

 das spezifische Gewicht steigt. An einigen ferneren Stücken Avurde der 

 mit der Verwitterung abnehmende Wert ebenfalls festgestellt und an einer 

 gelben, ins Rotbraune spielenden Platte eine Abnahme des Index bis 1,496 

 beobachtet, der nach dem obigen wohl noch etwas zu hoch ist. Der Wert 

 für das spezifische Gewicht steigt nach der Beobachtung kleiner Körnchen 

 in schweren Flüssigkeiten bis 1,1738 , wobei aber ebenfalls zu berück- 

 sichtigen ist , daß mit der schwersten Substanz noch eine kleine Menge 

 leichterer verwachsen ist. 



Von vornherein wäre eine gleichmäßige Zu- und Abnahme der optischen 

 Dichte und des spezifischen Gewichts zu erwarten. Daß dies nicht der 

 Fall ist, erklärt Verf. aus der schlaubigen Struktur, der zufolge der unter- 

 suchte Bernstein aus einer Anzahl ziemlich parallel übereinander liegender, 

 nicht vollständig gleichartiger Schichten besteht, sowie daraus, daß bei 

 der Verwitterung zuerst die stärker lichtbrechenden flüchtigeren Bestand- 

 teile des Harzes verschwinden und daß die dichteren schwerer schmelz- 

 baren Auteile zurückbleiben. 



Bei der Erhitzung des Bernsteins, wobei zwischen 128i'' und 206^° 

 untersucht wurde, entstanden in den Platten zahlreiche Risse, und die 

 verschiedenen Stellen derselben veränderten ihre Farbe ungleich. Dem- 

 entsprechend waren die erhaltenen Resultate nicht in Einklang zu bringen 

 und Avidersprechen sich teilweise. Doch ergab sich das Resultat, daß, im 

 Gegensatz zu der natürlichen Patinierung (siehe oben) die Dichte bei der 

 Erwärmung abnahm, und zwar schreitet die Abnahme bei jeder weiteren 

 Erwärmung fort, wenn sie auch bei der ersten Erwärmung am bedeutendsten 

 ist. Gleichzeitig nimmt im allgemeinen, nicht immer, auch der Brechungs- 

 index ab. Eine Anzahl von Tabellen gibt die erhaltenen Resultate im 

 einzelnen wieder; eine von ihnen ist im folgenden wiedergegeben, wobei 

 eine Erwärmung auf 140*^ stattfand: 



